( 1256 ) 



(la chlorure de sodium qui agit comme minéralisateur. Nous avons con- 

 trôlé cette hypothèse en constatant que les chlorures métalliques en va- 

 peurs ne donnent pas de produits cristallisés quand on les fait passer au 

 rouge soit sur le borate de chaux pur, soit?sur la boronatrocalcite préala- 

 blement dépouillée de borate sodique par des lavages prolongés. 



M Les diverses boracites substituées que nous allons décrire cristalli- 

 sent en cubes, en tétraèdres ou en dodécaèdres. Elles appartiennent à la 

 symétrie pseudo-cubique et agissent sur la lumière polarisée. M. Fouqué, 

 qui a bien voulu en examiner quelques échantillons, a constaté, d'après 

 leurs propriétés optiques, que ces cristaux sont formés par des agrégats 

 identiques à ceux de la boracite naturelle. L'examen des plaques minces 

 permettra de pousser plus loin l'étude de ce groupement. 



)) Boracite de zinc Ç,ZnO,è^o''0\ ZnCP ('). — On l'obtient par trois 

 procédés distincts. 



» 1 On fait passer des vapeurs de chlorure de zinc sur du borax maintenu au rouge 

 sombre dans un tube de verre à une température inférieure à celle de sa fusion. Les 

 cristaux de boracite sont mieux définis quand, dans cette expérience, on remplace le 

 borax par la boronatrocalcite, mais ils retiennent alors une faible proportion de cal- 

 cium isomorphiquement combiné; 



» 2° Après avoir amené à fusion, dans un creuset de platine, un mélange équimo- 

 léculaire de zinc et de chlorure de sodium, on y ajoute de l'acide borique et un frag- 

 ment de borax; puis on abandonne la masse à un refroidissement lent; 



» 3° On chauffe en tubes scellés une dissolution concentrée de chlorure de zinc. 

 Après deux jours de chauffe au voisinage de 3oo° on parvient à séparer quelques té- 

 traèdres de boracite du magma de borate amorphe. Le rendement est peu avantageux. 



» La boracite de zinc cristallise en tétraèdres et en dodécaèdres rhom- 

 boïdaux, incolores, d'une densité égale à 3,48. Elle se distingue par sa 

 stabilité et la facilité avec laquelle elle prend naissance dans des condi- 

 tions variées. 



)) Boracite de cadmium 6CdO, 8Bo^O% CdCl^ — Pour ce composé 

 ainsi que pour les suivants, la boracite magnésienne exceptée, nous avons 

 clii, par suite de la faible volatilité des chlorures correspondants, recourir 

 à un artifice que nous avions déjà employé pour la préparation de la bora- 

 cite de fer. 



» On dispose dans un tube horizontal en verre de Bohème un mélange intime de 



(') Calculé : ZnCP, ii,5i; ZnO, 4i,ii; trouvé : ZnCP, 12,87, 12,20; ZnO, 

 4o,6i, 4o,56. 



